SUR LES EQUILIBRES ENTRE PHASES LIQUIDES, ETC. 157 



N°. 



t 



HCl 



FeCl 3 



70 



0 



24,12 



30,04 



71 



» 



26,00 



32,16 



(72) 



-40 



24,95 



29,60 



73 



» 



26,05 



30,50 



74 



» 



27,30 



32,05 





Tableau 4. 





Phase solide: 





75 



70° 



0 



44,00 



— 



» 



+ 6,75 



+ 50,00 



76 



» 



0 



55,80 



77 



65 



0 



42,50 



— 



» 



+ 10,25 



+ 50,00 



— 



» 



± 3,75 



+ 57,25 



(78) 



» 



0 



59,00 



79 



60 



0 



41,40 





» 



+14,25 



+ 50,00 



oU 



» 





oo,zo 



f81 ^ 





o 



61,00 



82 



55 



0 



40,64 



83 



» 



19,00 



50,72 



84 





16,71 



53,60 



(85) 



» 



0 



62,00 



(86) 



50 



0 



39,92 



49 





3,25 



39,95 



87 





21,24 



49,33 



88 



» 



20,04 



52,50 



(89) 



44 



0 



39,00 



54 



» 



10,70 



38,00 



90 



» 



14,80 



38,70 



91 



» 



24,14 



50,10 



oo 



Aft 





37 ÂP\ 



o / ^«J 



92 



» 



27,00 



50,80 



58 



33 



15,70 



37,06 



93 



» 



29,20 



42,70 



94 



» 



31,08 



46,85 



95 



» 



30,81 



47,65 



96 



» 



30,45 



48,70 



61 



30 



17,15 



36,75 



97 



» 



31,20 



43,49 



98 



» 



33,80 



47,80 



99 





32,60 



49,93 



63 



25 



19,50 



35,25 



100 



» 



20,60 



35,34 



101 



xi 



31,34 



41,58 



102 



» 



33,00 



43,00 



103 



» 



34,65 



44,80 



66 



20 



21,25 



34,25 



104 



! >:> 



28,81 



37,57 



N°. 



t 



H Cl 



FeCls 



105 

 106 



20° 



» 



34,23 

 35,40 



42,02 

 43,46 



107 

 108 



45 



29,40 

 33,60 



36,50 

 40,03 



69 

 109 



40 



■» 



24,50 

 35,04 



32,75 

 39,95 



71 

 110 



0 



» 



26,00 

 34,60 



32,46 

 38,44 



74 

 111 



- 40 



» 



27,30 

 33,56 



32,05 

 36,25 



112 

 143 



- 20 



» 



30,08 

 32,65 



32,76 

 | 36,44 



Tableau 5. 

 Phase solide : Fe 2 Gl e anhydre. 



444 



45° 



0 



58,00 



415 



» 



34.28 



50,08 



446 



» 



40,65 



48,60 



444 



40 



0 



58,00 



92 



» 



27,00 



50,80 



447 



» 



42,04 



48,64 



444 



35 



0 



58,00 



448 



» 



29,01 



50,33 



449 





37,04 



49,20 



144 



30 



0 



58,00 



99 



» 



32,60 



49,93 



420 



» 



34.40 



49,72 



Tableau 6. 

 Phase solide: Fe^l^UGlAH^O. 



121 



40° 



42,50 



47,52 



.117 





42,01 



48,64 



122 



35 



39,47 



46,57 



119 





37,04 



49,20 



123 



30 



40,21 



42,54 



124 



» 



38,20 



44,70 



125 



» 



35,55 



47,30 



420 



» 



34,40 



49,72 



426 



25 



40,41 



40,25 



427 



» 



39,03 



41,38 



428 



» 



35,74 



45,24 



429 



20 



39,50 



39,25 



406 



» 



35,40 



43,16 



130 



10 



38,62 



37,48 



434 





37,46 



38,33 



132 



» 



36,30 



38,70 



409 



» 



35,04 



39,95 



